VAN BINAIRE METAALLEGEERINGEN. 



53 



Au 906' 



Au 9 07-5 



Au 903-5 



Au 907- ? 



Au906-6 



die der legeeringen met 750 en 900 d. platina in de figuren 



37 en 38. Bij platinagehalten 



centrum duidelijk armer aan 

 goud dan de buitenzijde; vooral 

 is dit zeer sterk hij de eerste 

 legeering. Bij die met 0.750 

 platina is daarentegen weinig van 

 liquatie te merken. 



Eene voldoende verklaring 

 hiervan kan niet gegeven worden 

 omdat de stolhgimr goud-platina 

 onbekend is. Omgekeerd ech- 

 ter kan men het wagen eenige voorspelling omtrent de laatste op grond 

 dezer liquatie-proeven te doen. Daar de liquatie bij 0.1 00 platina zeer 

 belangrijk is, is niet aan te 

 nemen een ononderbroken reeks 

 mengkristallen tusschen goud en 

 platina. Evenmin ligt de legee- 

 ring met 0.100 Pt dicht bij 

 een eutektikum , of bij de samen- 

 stelling eener verbinding. Daar- 

 entegen . kan de samenstelling 

 0.900 Pt wel in de nabijheid 



Au902 



Au 902 



Au 903 



Ausoi 



van een eutektikum liggen. 



Fig. 3G. 



Au 2^.9-3 

 Pt 74 2 



Au 250 

 Pt 750 



Au 248 

 Pt 742 



Au25l-6 

 Pt 74 8 



Au25l-7 

 Pt 758 



terwijl een verhouding 0.750 

 Pt tegen 250 Au er eene is die, wanneer men voldoende op deze 



proeven vertrouwen mag, niet 

 ver of van een eutektikum (en 

 wel van Pt met eene verbin- 

 ding) of van eene verbinding 

 zal liggen. Men zal derhalve 

 recht hebben te denken aan 

 het bestaan van eene verbin- 

 ding tusschen Au en Pt, en 

 dus een maximum in de smelt- 

 lijn in dat deel der stolfiguur 

 dat dichter bij de zijde van 

 het platina dan bij die van het goud ligt. Het ware te wen- 

 schen dat dit experimenteel werd onderzocht. 



In dezelfde verhandeling deelt Matthey verder nog ana- 

 loge onderzoekingen mede omtrent binaire legeeringen van goud 



Fig. 37. 



